15.0 5. 



BIHANG TILL K. SV. VET.-AKAD. HANDL. BAND 9. N:0 1. 75 



Analyse no. 29 b. 



Surstofmsengderne. 



SiO., 31.22 -.- 16.65L . 



SuO; 0.82 -- 0.24r*'-''- 



FeO 44.44 9.881 



ZnO. -— 19.29 3.86 



MgO 0.93 — -- 0.37 



CaO 3.30 — - 0.94 



Suin 100.00 SurstoiForhold 1: 1.1.5. 



At surstofForholdet ikke er netop 1 : l.oo betyder, dels at 

 vi til spincllerne kan liave bortregnet vel meget base, og dels 

 at fayaliten er forurenet med lidt glas. 



Som det endelige resultatet faaes, at den her omkandlede 

 fayalit bestaar af 



1 (ZnO)2 SiO., + ca. 2,9 (RO), Si02, 

 hvor EO er FeO med lidt CaO og spor af MgO. 



Ren (ZnO)o Si02 krystalliserer, saavidt kidtil vides, aldrig 

 i det rliombiske system, homöomorf med olivinmincralcrne, 

 men derimod i det hexagonale, nemlig som willemit, homöo- 

 morf med troostit, plienakit og dioptas(?). Det bemserkes 

 specielt, at "willemit med lethed danner sig paa kunstig vej, 

 ved simpel smeltning ^), saa grunden til, at den samme för- 

 bindelse kan optrsede i to krystalsystemer, ikke er at söge i 

 forskjellige dannclses-methoder. — I den egentlige willemit 

 indgaar kun spor af (FeO)2 Si02; derimod kan troostit, som 

 kun er at opfatte som en ]\lnO-, FeO- og ]\IgO-holdig willemit, 

 ifölge de i Rammelshergs Mineralchemie (aar 1875) meddelte 

 analyser, före ikke mindre end 



1 (R0)2 Si02 til 4 (ZnO), SiOo, 

 livor RO er dels MnO alene, dels ]\InO med temmelig meget 

 FeO og MffO. 



Vi slutter heraf, at i de smeltemasser, som holder meget 

 (ZnO)2 SiO, i forhold til (RO), SiO,, er (ZnO)2 Si02 saa stserk, 

 at den kan tvinge den anden förbindelse med sig iud i det 



') Willemit blev allerede for mange aar siden fremstillet kunstig af 

 Daubrée og af St. Claire-Deville; A. Stelzner og H. Schtlze 

 fandt mineralet, dannet ved sammenstöd af ZnO og SiOj, i mufEler 

 ved zinkovne (se N. Jahrb. f. Min. Geol. k. Pal. 1881, I.). Selv har 

 jeg fundet det samme mineral, udviklet i ganske gode krystaller, i 

 slag, fremgaaet ved almindelig smeltning (material til denne under- 

 sögelse blev mig velvillig overladt af A. Stelzner). 



